— 17 



prendre que de la longueur strictement suffisante pour ne pas 

 créer de chutes ohmiques qui seraient importantes avec une 

 aussi faible tension. 



Par suite de sa construction moins rationnelle, Tinduction 

 obtenue avec cet appareil, est plus faible que celle réalisée avec 

 l'électro-aimant à circuit magnétique à peu près fermé ; elle 

 sera cependant suffisante dans presque tous les cas pour attirer 

 la plus grande partie des minéraux ferrugineux : l'obsidienne et 

 l'asbeste, par exemple, quoique pauvres en fer sont attirées ; 

 seul le mica blanc est rebelle avec le courant maximum de 

 5 ampères. Ce modèle trouvera donc sa place dans tous les 

 laboratoires où Ton a à faire des triages de petites quantités de 

 minéraux. 



On peut même encore simplifier l'appareil portatif qui vient 

 d'être décrit et obtenir des résultats identiques en remplaçant 

 les accumulateurs par une batterie de deux piles au bichromate 

 de potasse de deux litres au moins. En taillant la partie inférieure 

 des lames de zinc en biseau assez aigu, on évite Temploi du 

 rhéostat; le courant, dont l'intensité est toujours mesurée par 

 Tampère-mètre, est réglé en immergeant les lames de zinc sur 

 une plus ou moins grande hauteur. 



Application à l'analyse microminéralogique des fonds 

 marins. — Nous avons étudié la relation existant entre la 

 richesse en fer métallique d'un minéral et l'induction minima 

 nécessaire pour l'attirer. Si l'on porte en ordonnées la proportion 

 de fer de différents minéraux, en abcisses l'intensité du courant, 

 et si l'on joint les différents points par un trait continu on 

 obtient (Fig. 9) une courbe très régulière a3^ant à peu près 

 la forme d'une hyberbole équilatèrc. 



De l'examen de cette courbe on déduit, par exemple, qu'un 

 minéral attiré par un courant de 0,002 ampères, contient environ 

 20 °/o de fer; par un courant de o,oo5 ampères, 1 o°/o ; par un 

 courant de o,o25 ampères, 2%, etc. Signalons cependant que 

 cette loi ne s'applique pas à la pyrite ordinaire, non magnétique ; 

 ce minéral bien que renfermant 46, 7% de fer est difficilement 

 attiré par le courant maximum de 0,41 ampères. 



(253) 



